Способ получени  сульфатной целлюлозы
METHOD OF OBTAINING SULPHATE PULP

Пример. Варка целлюлозы проводилась в кислотоупорных стаканах объемом 500 мл.
Лиственничную щепу заливали водой (гидромодуль 4:,1) и помещали стаканы в глицериновую баню, нагретую до 140° С и выдерживали 20-40 минут, после чего экстракт сливали, при этом щепа впитывала жидкость в соотношении 1:1. Затем в стаканы загружали лиственную щепу в количестве 20-40% и заливали варочным щелоком с содержанием активной щелочи 1,2-14% ед. Na2O, сульфидностью 30%, и гидромодулем 3:1.
Варку осуществл ли по следующему режиму: подъем температуры от .140 до
175° С в течение 60 мин., продолжительность варки при конечной температуре 30- 65 мин. Определ ли выход целлюлозы, полученную целлюлозу размалывали до степени помола 30° ШР и изготовл ли отливки на «Рапиде массой 100 г/л.
Услбви  проведени  варочного процесса, качественные показатели получаемых целлюлоз сведены в таблицу.